— 247 — 



géologue qui croirait avoir trouvé un gisement de phos- 

 phate. 



Faites bouillir pendant 20minutes 20 grammes de l'échantillon 

 moyen dans l'acide nitrique ; étendez d'eau, filtrez, évaporez 

 la liqueur à siccité et versez sur le résidu 12 à 15 grammes d'al- 

 cool aiguisé de 2 à 3 gouttes d'acide nitrique; filtrez de nouveau, 

 et dans la liqueur filtrée jetez quelques gouttes d'une dissolu- 

 tion d'acétate de plomb. Si la roche traitée contient des phos- 

 phates, il se formera un précipité de phosphate de plomb. 



analyses quantitatives. — 1. Analyse Commerciale. — 

 Voici le procédé que nous employons d'habitude et qui peut 

 suffire à des essais préliminaires ou à des comparaisons entre 

 diverses provenances de phosphates. 



Dix grammes de la substance à analyser, finement broyée et 

 parfaitement desséchée, sont mis dans un ballon en verre bien 

 nettoyé. Traitez par environ 40 grammes d'acide chlorhydrique 

 étendu et 5 à 7 parties d'eau, puis chauffez modérément pen- 

 dant trois quarts d'heure à une heure, en évitant d'employer la 

 lampe à alcool. L'acide chlorhydrique s'unit à deux des trois 

 équivalents de la chaux du phosphate tribasique ; il se forme du 

 chlorure de calcium et du Phosphate de Chaux monobasique 

 PO 5 3CaO + 2C1H = PO 5 CaO -+- 2CaCl + 2HO. ' 



On filtre, — La silice et les autres corps insolubles dans l'a- 

 cide chlorhydrique restent sur le filtre et il est facile d'en pren- 

 dre le poids. 



Le liquide restant est traité à froid par l'ammoniaque, et les 

 deux équivalents de chaux qui se reforment, s'unissent au 

 phosphate monobasique (PO 5 CaO) pour reconstituer du phos- 

 phate de chaux tribasique sous forme de précipité blanc inso- 

 luble. 



PO 5 CaO + 2 CaCl -f 2HO + 2AzH 3 = PO 3CaO + 5 2 AzH 4 Cl. 



Si l'acide chlorhydrique se trouve en excès, il faut avoir soin 

 de continuer à verser de l'ammoniaque afin de neutraliser avant 

 tout l'excès d'acide. 



Le précipité de phosphate tribasique est séché et pesé. 



Mais il faut bien remarquer que l'alumine et l'oxyde de fer se 

 précipitent en même temps ; cette analyse commerciale donne 

 donc des résultats tout-à-fait approximatifs. 



Pour doser le carbonate de chaux, on traite la liqueur qui 

 reste après filtrage par l'oxalate d'ammoniaque. Il se forme de 

 l'oxalate de chaux qui se précipite ; son poids permet de déter- 

 miner celui du carbonate de chaux. 



